Aclitzchntcr xibschnitt. Fasern. 345 



Bast besitzt, dessen feine flachsähnliche Faser als Ersatzmittel für Flachs 

 dienen kann. 



Beide Pflanzen kommen als Unkraut in Indien überaus häufig vor 

 und werden vor der Fruchtreife zur Abscheidung der Faser benutzt. 

 Erstere führt in Indien den Namen »Tup Khadia«, letztere »Bun-ochra« i). 



Die Faser nähert sich in ihren Eigenschaften, besonders in Feinheit, 

 Glanz und Farbe sehr der Abelmoschusfaser, zeigt somit auch viel Aehn- 

 lichkeit mit der Jute. Im europäischen Handel kommt sie auch vor, wird 

 aber, so viel mir bekannt ist, nur der Jute substituirt und führt hier 

 keinen eigenen Namen 2). Aber auch diese Faser hat gegen die Atmo- 

 sphärilien nicht einmal die Widerstandskraft der Jute; wie die Faser von 

 Ahelmosckus tetrapJtylIof> verfällt auch sie durch Einwirkung von Feuchtig- 

 keit einer auf Bildung von Huminkörpern in den Zellwänden beruhenden 

 Bräunung, deren Folge nicht nur gesteigerte Hygroskopicität, sondern 

 auch verminderte Festigkeit ist. 



Die Urenafaser hat trotz ihrer Feinheit doch eine Länge bis zu 

 1,2 m. Die Dicke der Faser stimmt mit jener der Abelmoschusfaser 

 nahezu überein. 



Der Wassergehalt der lufttrockenen Faser beträgt 7^02 — 8,77 Proc, 

 je nach dem Grade der eingetretenen Bräunung. Im mit Wasserdampf 

 vollkommen gesättigten Räume erhebt sich der Wassergehalt der blonden 

 Faser bis auf 15,2, der braunen Faser bis auf 16,2 Proc. Die Faser 

 liefert, völlig getrocknet, 1,47 Proc. krystallhaltige Asche (s. Fig. 83). 



Jodlösung färbt die Faser goldgelb. Durch Zusatz von Schwefel- 

 säure nimmt die Färbung kaum merklich zu. Kupferoxydammoniak bläut 

 die Faser unter Quellungserscheinungen. Nach Vorbehandlung in Chrom- 

 säure oder Kalilauge und hierauffolgendem Auswaschen färbt sich die 

 Faser durch Jod und Schwefelsäure blau, und löst sich auch in Kupfer- 

 oxydammoniak vollständig auf. Schwefelsaures Anilin färbt die Faser 

 goldgelb, Phloroglucin + Salzsäure rufen rothviolette Färbung hervor; 

 diese Faser ist also stark verholzt. — Die hier ansjeführten Reactionen 



4) Nach Semler (1. c, p. 723) führt auch die Faser von Urena lohata letzteren 

 Namen. Diesem Autor zufolge werden die Bastfasern der beiden genannten TJrena- 

 Arten auch in Brasihen gewonnen und führen hier den Namen Guaxima. Während 

 des Druckes bin ich noch in der Lage Folgendes beizufügen. Prof. v. Wettstein 

 theilt mir (Sao Paulo in Brasilien, 26. Mai 1901) mit, dass neuestens die Faser von 

 Urena lohata zum Zwecke der Fasergewinnung dort cultivirt wird. Die Faser wird 

 in Sao Paulo »Aramina« oder »Carrapicho« genannt (s. unten bei Pandanusfaser) und 

 soll zur Herstellung von Kaffeesäcken in Verwendung kommen. 



2) Semler giebt an (1. c, p. 737), dass die Faser von Urena sinuata zu star- 

 ken Seilen verarbeitet werde. 



